Държавен вестник, бр. 23, 2017 г., стр. 37

БРОЙ  23	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  37  
5. ОДОБРЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА  
ПОКРИТИЕ
Резултатите от предварителните изпитвания 
за квалификация (таблица 1, параграф 1.3) на 
системата за покритие трябва да бъдат документи­
рани и трябва да се издаде Сертификат за типово 
одобрение или Свидетелство за съответствие, ако 
същите се изискват от трета страна, независимо 
от производителя на покритието.
6. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА 
ПОКРИТИЕТО
6.1 Общи положения
6.1.1 За да се гарантира съответствие с на­
стоящия Стандарт, изброените по-долу елементи 
подлежат на проверка от квалифицирани инспек­
тори на покрития, притежаващи Сертификат за 
NACE, Ниво 2, FROSIO, Ниво III или еквива­
лентен, както е указано от Администрацията. 
6.1.2 Инспекторите на покрития трябва да про­
веряват подготовката на повърхността и нана­
сянето на покрития по време на изпълнение 
на покритието като минимум тези елементи, 
подлежащи на проверка, посочени в точка 6.2, 
за да гарантират съответствие с настоящия Стан­
дарт. Поставя се акцент върху началото на всеки 
етап на подготовка на повърхността и полагане 
на покритията, тъй като неправилно извършената 
работа е изключително трудно да се коригира 
на по-късен етап от изпълнение на покритието. 
Представителните структурни елементи трябва 
да бъдат внимателно проверявани за дебелината 
на покритието. Инспекторът проверява дали са 
извършени подходящи колективни мерки.
6.1.3 Резултатите от проверката се записват от 
инспектора и се включват в Техническото досие 
на покритието (виж приложение № 2).
6.2 Елементи за проверка
Строителен етап
Елементи за проверка 
Първична подготовка на 
повърхността 
1
Температурата на повърхността на стоманата, относителната влажност и 
точката на оросяване се измерват и записват преди началото на процеса 
на бластиране и по време на резки промени във времето.
2
Повърхността на стоманените листове се изпитва за разтворима сол, 
масла, мазнини и други замърсявания.
3
Чистотата на стоманената повърхност се наблюдава в процеса на по­
лагане на заводски грунд.
4
Трябва да се гарантира, че заводският грунд отговаря на изискванията 
на 2.3 на таблица 1. Гарантира се от производителя.
Дебелина
Ако е доказана съвместимост с основната система за покритие, трябва 
да се гарантира, че дебелината и втвърдяването на цинково-силикатния 
грунд отговарят на посочените стойности.
Построяване на кон­
струкция
1
След завършване на строителството на дадена конструкция и преди 
започване на вторичната подготовка на повърхността се извършва 
визуална проверка за обработка на стоманената повърхност, включи­
телно третиране на ръбовете. Всяко масло, мазнини или други видими 
замърсявания трябва да се отстраняват.
2
След бластиране/шлайфане/почистване и преди нанасяне на покри­
тие се извършва визуална проверка на подготвената повърхност. 
При завършване на бластирането и почистването и преди полагането 
на първия слой на системата стоманената повърхност се изпитва за 
нива на остатъци от разтворими соли най-малко на едно място в да­
дена конструкция.
3
Температурата на повърхността, относителната влажност и точката на 
оросяване се следят и записват по време на полагане на покритието и 
обработката му.
4
Проверката трябва да се извършва на етапи в процеса на нанасяне на 
покрития, посочени в таблица 1. 
5
Трябва да се извършват измервания на ДСС, за да се докаже, че дебе­
лината на покритието отговаря на изискванията.
Вертикални конструкции
1
Трябва да се извърши визуална проверка на състоянието на стоманената 
повърхност, подготовка на повърхността и проверка на съответствието 
с други изисквания в таблица 1 и договорената спецификация.
2
Температурата на повърхността, относителната влажност и точката 
на оросяване се измерват и записват преди началото на полагане на 
покритието и редовно по време на изпълнението му. 
3
Проверката трябва да се извършва на етапи в процеса на нанасяне на 
покрития, посочени в таблица 1.